128 



HKrt«. 



Kupfer (rein) 301 



Aluminium 271 



Silber (rein) 208 



Zink (do.) 183 



Gold (do.) 167 



Cadmium (rein) 108 



Wismuth (do.) 52 



Zinn (do.) 27 



Blei (do.) 16 



Die Härte verschiedener Legierungen von Kupfer und Zink 

 giebt folgende Tabelle an 



Härte» 

 ZnCu» 427,08 



ZnCu* 468,75 



ZnCuS 468,75 



ZnCu» 472,92 



ZnCu 604,17 



CuZn^ brach bei 1500 t6. Belastung, ohne dass die Spitze eindrang. 



Cu Zn^ brach bei 1500 U. Bei., d. Spitze war Va Millim. eingedrungen. 



Cu Zn* brach bei 2000 ü. Bei., die Spitze war etwas über Va Millim. 



eingedrungen. 



CuZn* brach bei 1700^. Bei., die Spitze war bei 1500 U. Beiast. 2 

 Millim. tief eingedrungen. 



Alle diese Legirungen sind härter als die Metalle für sich. 

 Interessant ist die Legirung ZnCu, die eine schöne Farbe, grosse 

 Härte besitzt und in langen prismatischen Krystallen krystallisirt. 



Die Härte der Kupferzinnlegirungen gibt folgende Tafel an: 



Härte. 



CuSn« 83,33 

 CuSn* 95,81 

 Cu Sn3 104,17 

 Cu Sn2 135,42 



Cu Sn Bei 700 U. Belastung drang die Spitze »/a Millim. ein und die 



Legirung zerbrach. 

 Sn Cu* Bei 800 U. Bei., brach die Legirung, die Spitze drang nicht ein. 

 Sn Cu3 Bei 800 ^, Bei., brach die Legierung in kleine Stücke. 

 Sn Cu* Bei 1300 U. Bei. , zerbrach die Leg. in 2 Stücke , die Spitze 



war nicht 1 Millim. eingedrungen. 

 SnCus Wie vorige Legirung. 

 SnCu'o 916,66 

 SnCuis 772,92 

 SnCuM 639,58 

 SnCu« 602,08 



Folgende Tabelle giebt die Härte von Legirungen von Zinn 

 und Zink an: Härte. 



Zn Sn> 64,50 



Zn Sn 68,75 



Sn Zn» 83,33 



Sn Zn3 93,70 



SnZn« 105,20 



SnZn* 125,00 



SnZn»« 120,83 



